ET DU TANTALE. 99 



avec le plus de soin, dans le but d'en conclure l'augmen- 

 tation de poids du niobium par l'oxydation. 



i Acide niobique 0,413 = Niobium 0,2897 ou 52,77 °/ 

 0,549 ont donné J Acide silicique 0,007 = Silicium 0,00:12 ou 0,59 

 ' Alumine . . . 0,481 = Aluminium 0,2564 ou 46,70 



100,06 % 



( Acide uiobique 0,55:5 = Niobium 0,3879 ou 53,43 •/. 

 0,726 ont donné ] Acide silicique 0,008 = Silicium 0,0037 ou 0,51 

 f Alumiue . . . 0,624 = Aluminium 0.3326 ou 45,81 



99,75 •/. 



Si, dans chacune de ces analyses, on retranche de l'al- 

 liage le poids de l'aluminium et celui du silicium, on voit 

 que : 



0,2894 de niobium oui produit 0,413 d'acide niobique ou 142,7 j o 

 0,3897 » » 0,553 » » ou 141,9 



ce qui s'accorde autant qu'on peut le demander avec le 

 calcul qui exigerait 1 42,5. 



Le zinc seul n'exerce aucune action réductrice sur le 

 fluoniobate de potasse, du moins jusqu'à la température 

 où le zinc est complètement chassé par volatilisation. 



J'ai essayé la réduction par un mélange de zinc et de 

 sodium, dans l'espoir d'arriver à des résultats analogues 

 à ceux qu'ont obtenus MM. Sainte-Claire Deville et Troost 

 pour le zirconium, mais il n'en a rien été. Le niobium ré- 

 duit est resté disséminé dans la scorie. Le culot de zinc 

 dissous par l'acide chlorhydrique n'a donné qu'un très- 

 faible résidu floconneux, brunâtre, contenant sans doute 

 du niobium, mais fort impur. 



Le fer détermine une réduction, mais fort incomplète. 

 En calcinant au rouge un mélange intime de limaille de 



